[1571 Oie KPogn. Verhältnisse der Sagend von Landskron und Gewitsch. 47H 



Ganz analog aeigte sich in allen seinen Eigenschaften ein Thon 

 von Johnsdorf 1 ), bei dem die rationelle Analyse die folgenden Daten 

 ergab: Thonsubstanz 99"42, Quarz 034. Feldspath 024. 



Es mag nun von Interesse sein, auf die Ausführungen eines be- 

 wahrten Hüttenmannes aufmerksam zu machen, welcher Gelegenheit 

 hatte, die Erfahrungen, die man mit verschiedenen Thonsorten in der 

 Praxis machte, zu vergleichen. In seiner Abhandlung über die Retorten 

 der oberschlesischen und rheinisch-westphälischen Zinkhütten 2 ) und 

 schon früher in einem Aufsätze über die Masse der oberschlesischen 

 Zinkmuffeln 3 ) stellt Hüttenmeister Dr. Steger den Thon von Briesen 

 als ein geradezu ausgezeichnetes Material für die Herstellung feuer- 

 fester Retorten dar. wie solche z. B. für die Zinkproduction erforderlich 

 sind. Er legt in der letzterwähnten Arbeit die Vortheile dar, welche 

 aus der Schwerschmelzbarkeit von Zinkmuffeln erwachsen, wenn die- 

 selben einer möglichst hohen Erhitzung ausgesetzt werden können, 

 weil damit eine vollständige Ausnützung des Brennstoffes, ebenso wie 

 die möglichst vollständige Gewinnung des Zinks ermöglicht wird, und er 

 zeigt, dass bei verschiedenen der bis dahin zur Herstellung der Muffeln 

 verwendeten Thonsorten wegen ihres geringen Grades von Feuer- 

 beständigkeit dieses Ziel nicht erreichbar gewesen ist. Mit Zuhilfe- 

 nahme des Briesener Thones aber, so urtheilt Steger, könne man 

 diesem Ziele sehr nahe kommen. In seiner anderen Abhandlung heisst 

 es dann, in der Keramik gelte der Satz, dass das normale Thonerde- 

 silikat die höchste Feuerfestigkeit aufweise und gemäss den oben mit- 

 geteilten Analysen, zu deren Vergleich man in der Abhandlung 

 Steger's selbst noch zwei weitere Analysenergebnisse heranziehen 

 kann (1. c. S.2*), zeigt sich speciell der Briesener Thon mit seinem 

 99 Procent meist übersteigenden Thongehalt jenem Ideal von 

 chemischer Seite sehr nahe kommend. Der Feuerfestigkeitsquotient 

 des echten Briesener Thones ist 60 Procent 5 ). Derselbe schmilzt bei 

 dem Seger'schem Kegel 35 „und wird dadurch von keinem anderen 

 Thone an Güte übertroffen. Nur die hochfeuerfesten Thonschiefer von 

 Neurode, Altwasser, Saarbrücken und Rakonitz", so fährt Steger 

 fort. ..und einige geschlämmte Kaoline stehen höher, sind aber dafür 

 gar nicht (wie die Schiefer) oder nur wenig (wie die Kaoline) 

 plastisch". In jedem Falle werden diese Briesener Thone über die 

 von Saarau und von Striegau in Schlesien und wohl erst recht über 

 die jurassischen Thone der Krakauer Gegend gestellt. Auffällig bleibt 

 dabei nur. dass der Saarauer Thon. welcher nach Steger dem 



') Dieselbe Zeitung. 1891, Nr. 25, .S 503. 



2 ) Zeitschrift für das Berg-, Hütten- n. Salinenwesen im preussischen Staate. 

 Berlin 1896. Abhandl. S. 1. 



s ) Jahrgang 1888 der Zeitschrift Eisen und Metall Nr. 5 u. 6, wiederabge- 

 druckt in der Zeitschr. d. oberschlesischen herg- und hüttenmännischen Vereines, 

 Kattowitz 1888, S. 133. 



*) Dieselben wurden im Laboratorium der Paulshlitte zu Schoppinitz in 

 Oberschlesien ausgeführt. 



ä ). Vergl. hierzu die von Carl B i seh o f aufgestellten Normen (Die feuerfesten 

 Thone, Leipzig 1876, pag. 46j. Die l'rocente. um die es sich hier handelt, sind 

 keine chemischen und beziehen sich nicht direct auf die Zusammensetzung der 

 Thone, sondern sie entsprechen einer Art Scala, welche für die verschiedenen 

 Grade der Keuerbestaudigkeit aafgustülit wurde 



